## ANALISIS PROXIMATE KUALITAS BATUBARA HASIL TAMBANG DI RIAU
( Studi Kasus Logas, Selensen dan Pangkalan Lesung)

## Sepfitrah
Program Studi Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru Jalan Dirgantara No. 4 Arengka Raya Pekanbaru
Corresponding authors : sepfitrah@yahoo.com

## Abstrak
Kualitas  batubara  perlu  diketahui  untuk  menentukan  apakah  batubara  tersebut  menguntungkan  untuk ditambang.Kualitas  batubara  disetiap  tempat  penambangan  mempunyai  nilai  yang  berbea-beda.Untuk  mengatasi  nilai kalor  yang  rendah,  perusahaan  melakukan  metode  blending  atau  pencampuran  dengan  batubara  kualitas tinggi.Komposisi  pencampuran  haruslah  tepat  agar  didapat  kualitas  batubara  yang  paling  optimal.Untuk  itu  perlu dilakukan  penelitian  lebih  mendalam  tentang  kualitas  batubara  di  provinsi  Riau.Untuk  menentukan  kualitas  batubara digunakan metoe analisis proksimat dan analisis ultimat . Hasil analisis batubara dari tambang yang ada di Riau, yaitu di Logas, berada pada kategori batubara muda dengan nilai kalor 5264 KCal/kg, kurang dari 5700 Kcal/kg. Batu bara dari tambang Selensen dan Pangkalan memiliki nilai kalor yang hamper mendekati, masing-masing 6525 KCal/kg dan 6754 Kcal/kg, batubara ini masuk dalam kategori Sub bituminous. Batura muda yang ada di Logas cenderung memiliki unsur pencemar  udara  besar.Untuk  mengurangi  dampak  pencemaran  udara  dari  unsur  pengotor  tersebut  dapat  dilakukan dengan  proses blending dengan  batubara  yang  memiliki  kualitas  lebih  baik,  seperti  dari  Selensen  maupun  dari Pangkalan.
Kata kunci : analisis proximate, batubara, blending,tambang.

## PENDAHULUAN
Riau  tidak  hanya  kaya  akan  minyak  bumi dan  produksi Crude  Palm  Oil (CPO).  Tapi,  juga punya  cadangan  batubara  yang  melimpah. Mencapai  2,37  miliar  ton  ( sumber:  ESDM  RI ). Potensi  ini  tersebar  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir, Indragiri  Hulu,  Kuantan  Singingi,  Rokan  Hulu dan Kampar.  Sejauh  ini  terdapat  lima  perusahaan tambang  batubara  di  provinsi  Riau  dengan  total produksi lebih kurang 1,82 juta ton/tahun, dengan produksi  terbesar  dihasilkan  oleh  PT.  Riau  Bara Harum sebesar 1,2 juta ton/tahun.
Batubara  telah  digunakan  untuk  jangka waktu yang lama sebagai penghasil tenaga.Sebagai  bahan  bakar,  batubara  memiliki nilai  kalor  yang  tinggi.  Nilai  kalor  batubara bervariasi  tergantung  pada  kadar  abu,  kadar  air dan jenis batubara-nya. Setiap tambang menghasilkan  batubara  dengan  nilai  kalor  yang bervariasi.
Kualitas  batubara  adalah  sifat  fisika  dan kimia  dari  batubara  yang  mempengaruhi  potensi kegunaannya.Kualitas  batubara  ditentukan  oleh maseral  dan  kandungan  mineralpenyusunnya,
serta  oleh  derajat coalification ( rank ).Umumnya, untuk  menentukan  kualitas  batubara  dilakukan analisa  kimia  pada  batubara  yang  diantaranya berupa  analisis proksimat dan  analisis ultimat . Analisis  proksimat  dilakukan  untuk  menentukan kadar air ( moisture ), zat terbang ( volatile matter ), karbon padat ( fixed carbon ), dan kadar abu ( ash ), sedangkan  analisis  ultimat  dilakukan  untuk menentukan  kandungan  unsur  kimia  pada batubara  seperti  :  karbon,  hidrogen,  oksigen, nitrogen, sulfurdan unsur tambahan lainnya.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## Kualitas Batubara
Setiap  tambang  memiliki  karakter  batubara yang berbeda-beda, terutama dari segi kualitasnya.Kualitas  batubara  adalah  sifat  fisika dan  kimia  dari  batubara  yang  mempengaruhi potensi kegunaannya.Kualitas batubara ditentukan oleh  maseral  dan mineral  matter penyusunnya, serta oleh derajat coalification ( rank ).
 Maseral  merupakan  suatu  material  yang terdapat didalam batubara yang hanya terlihat dengan  menggunakan  mikroskop.  Maseral dari batubara terbagi atas tiga golongan grup maceral,  yaitu  Vitrinite,  Liptinite,  dan Inertinite.  Liptinit  tidak  berasal  dari  materi yang  dapat  terhumifikasikan  melainkan berasal dari sisa tumbuhan atau dari dari jenis tanaman  tingkat  rendah  seperti  spora, ganggang  (algae),  kutikula,  getah  tanaman (resin)  dan  serbuk  sari  (pollen).  Berdasarkan morfologi  dan  bahan  asalnya,  kelompok liptinite  dapat  dibedakan  menjadi  sporinite (spora dan butiran pollen), cutinite (kutikula), resinite  (resin/damar),  exudatinite  (maseral sekunder  yang  berasal  dari  getah  maseral liptinite  lainnya  yang  keluar  pada  proses pembatubaraan),  suberinite  (kulit  kayu/serat gabus),  fluorinite  (degradasi  dari  resinite), liptodetrinite  (detritus  dari  maseral  liptinite lainnya),  alginite  (ganggang)  dan  bituminite (degradasi material algae).
 coalification ( rank )
Rank (peringkat)  berarti  posisi  batubara tertentu dalam garis peningkatan transformasi dari  gambut  melalui  batubara  mudadan batubara tua hingga grafit. Proses transformasi  fisika  dan  kimia  yang  tetap disebut colification ( carbonification ).
Peringkat  batubara  adalah equivalent  dengan derajat metamorphism.
Seri peringkat batubara ( The coal rank Series ): 1. Gambut ,  adalah  bagian  permulaan  seri koalifikasi.  Gambut  memiliki  kandungan  air hingga  90  %,  tetapi  kebanyakan  akan  hilang dengan  pengeringan,  memiliki  kandungan karbon antara 50 -60 %.
2. Batu  bara  muda (  Brown  Coal),  Batas bawah batubara mudda adalah total moisture content  70%  ( ash  free ),  equivalen  dengan nilai  kalori  sekitar  1800  KCal/kg  dan  batas atasnya pada nilai kalori 5700 KCal/kg.
3. Batu  bara  tua  ( Hard  coal ), bila  batubara berwarna  hitam  dan  garis-garis  coklat menunjukkan  ciri  khas  batu  bara  tua.  Pada klas  3  –  9  berhubungan  dengan  batu  bara bituminous  dan  klas  0  -  2    dengan  batubara antrachite.
4. Graphite ,  secara  teoriris  adalah  tingkatan terakhir  dari  batubara  yang  mencapai  100% konsentrasi kandungan karbon.
Umumnya,  untuk  menentukan  kualitas batubara  dilakukan  analisa  kimia  pada  batubara yang  diantaranya  berupa  analisis  proksimat  dan analisis  ultimat.  Analisis  proksimat  dilakukan untuk  menentukan  jumlah  air  ( moisture ),  zat terbang  ( volatile  matter ),  karbon  padat  ( fixed carbon ),  dan  kadar  abu  ( ash ),  sedangkan  analisis ultimat  dilakukan  untuk  menentukan  kandungan unsur  kimia  pada  batubara  seperti  :  karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, unsur tambahan dan juga unsur jarang.
Kualitas batubara ditentukan dengan analisis  batubara  di  laboraturium,  diantaranya adalah analisis proksimat dan analisis ultimat.
Analisis proximate Analisis proximate menunjukan persen berat dari fixed carbon , bahan mudah menguap, abu,dan kadar  air  dalam  batubara.  Jumlah fixed  carbon dan bahan yang mudah menguap secara langsung turut  andil  terhadap  nilai  panas  batubara. Fixed carbon bertindak  sebagai  pembangkit  utama panas  selama  pembakaran.  Kandungan  bahan yang  mudah  menguap  yang  tinggi  menunjukkan mudahnya  penyalaan  bahan  bakar.  Kadar  abu merupakan  hal  penting  dalam  perancangan grate tungku,  volum  pembakaran,  peralatan  kendali polusi dan sistim handling abu pada tungku.
Analisis proximate untuk  berbagai  jenis batubara diberikan dalam ;
a. Tingkat ketergerusan ( Hardgrove
Grindability Index atau HGI)
Kinerja pulveriser atau mill dirancang pada nilai  HGI  tertentu.  Untuk  HGI  lebih  rendah, kapasitasnya  harus  beroperasi  lebih  rendah dari nilai standarnya pula untuk menghasilkan  tingkat  kehalusan  ( fineness ) yang sama.
b. Kadar  kelembaban  ( Moisture ,  satuan persen berat)
Hasil  analisis  untuk  kelembaban  terbagi menjadi free moisture (FM) dan inherent moisture (IM). Adapun jumlah dari keduanya disebut  dengan total  moisture (TM).Kadar kelembaban mempengaruhi jumlah
pemakaian udara primernya. Batubara berkadar kelembaban tinggi akan membutuhkan  udara  primer  lebih  banyak untuk  mengeringkan  batubara  tersebut  pada suhu yang ditetapkan oleh output pulveriser .
Kandungan  air  dalam  batubara  harus diangkut, di- handling dan disimpan bersama-
samabatubara.  Kadar  air  akan  menurunkan kandungan  panas  per  kg  batubara,  dan kandungannya  berkisar  antara  0,5  hingga 10%.
c. Zat terbang ( Volatile Matter atau VM) Bahan yang mudah menguap dalam batubara adalah metan, hidrokarbon, hydrogen, karbonmonoksida,  dan  gas-gas  yang  tidak mudah  terbakar,  seperti  karbon  dioksida  dan nitrogen.  Bahan  yang  mudah  menguap merupakan  indeks  dari  kandungan  bahan bakar  bentuk  gas  di  dalam  batubara. Kandunag  bahan  yang  mudah  menguap berkisar antara 20 hingga 35%.
d. Kadar  abu  ( Ash  content ,  satuan  persen berat)
Abu  merupakan  kotoran  yang  tidak  akan terbakar.  Kandungannya  berkisar  antara  5% hingga  40%.  Kandungan  abu  akan  terbawa bersama gas pembakaran melalui ruang bakar dan  daerah  konversi  dalam  bentuk  abu terbang  ( fly  ash )  yang  jumlahnya  mencapai 80 persen dan abu dasar sebanyak 20 persen. Semakin tinggi kadar abu, secara umum akan mempengaruhi  tingkat  pengotoran  ( fouling ),
keausan, dan korosi peralatan yang dilalui.
e. Kadar karbon ( Fixed Carbon atau FC)
Nilai  kadar  karbon  diperoleh  melalui pengurangan angka 100 dengan jumlah kadar air  (kelembaban),  kadar  abu,  dan  jumlah  zat terbang.  Nilai  ini  semakin  bertambah  seiring dengan  tingkat  pembatubaraan.Kadar  karbon dan  jumlah  zat  terbang  digunakan  sebagai perhitungan  untuk  menilai  kualitas  bahan bakar, yaitu berupa nilai fuel ratio sebagaimana dijelaskan di atas.
f. Kadar sulfur ( Sulfur content )
Kandungan  sulfur  dalam  batubara  terbagi dalam pyritic sulfur, sulfate sulfur , dan organic  sulfur .  Namun  secara  umum, penilaian  kandungan  sulfur  dalam  batubara dinyatakan dalam Total Sulfur (TS).
Kandungan  sulfur  berpengaruh  terhadap tingkat  korosi  sisi  dingin  yang  terjadi  pada elemen  pemanas  udara,  terutama  apabila suhu kerja lebih rendah dari pada titik embun sulfur,  di  samping  berpengaruh  terhadap
efektivitas  penangkapan  abu  pada  peralatan electrostatic precipitator . g. Ukuran ( Coal size )
Ukuran  butir  batubara  dibatasi  pada  rentang butir  halus  ( pulverized  coal atau dust  coal ) dan butir kasar ( lump coal ).Butir paling halus untuk  ukuran  maksimum  3  milimeter, sedangkan  butir  paling  kasar  sampai  dengan ukuran 50 milimeter.

## METODOLOGI PENELITIAN
Kegiatan  utama  dari  penelitian  ini  adalah melakukan  pengujian  terhadap  sampel  batubara dari  tambang  yang  ada  di  Logas,  Pangkalan  dan Selensen. Sebelum diuji sampel batubara dilakukan  preparasi  terlebih  dahulu.Preparasi sample  batubara  merupakan  rangkaian  tahapan pengurangan  berat  dan  ukuran  dari  gross  sample secara  sistematis  sampai  pada  berat  dan  ukuran yang sesuai untuk analisa di laboratorium.
Tahapan proses preparasi sample meliputi :
1. Air Drying/Pengeringan
2. Crushing/Pengecilan ukuran butiran
3. Mixing/Pencampuran sample
4. Dividing/Pengecilan berat sample
Setelah dilakukan preparasi barulah sampel diuji di laboratorim meliputi pengujian :
1. Tingkat ketergerusan ( Hardgrove
Grindability Index atau HGI) 2. Kadar  kelembaban  ( Moisture ,  satuan persen berat)
3. Zat terbang ( Volatile Matter atau VM)
4. Kadar  abu  ( Ash  content ,  satuan  persen berat)
5. Kadar karbon ( Fixed Carbon atau FC)
6. Kadar sulfur ( Sulfur content )
7. Ukuran ( Coal size )
Adapun  langkah-langkah  penelitian  ini mengikuti  diagram  alir  metodologi  penelitian seperti terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir metodologi pene

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
1. Hardgroove Grindability Index (HGI) HGI merupakan parameter yang menyatakan  tingkat  kemudahan  batubara  untuk digerus. Semakin tinggi nilai HGI, maka semakin mudah  batubara  tersebut  untuk  digerus Parameter  HGI  ini  dapat  juga  dipakai  untuk menyatakan  tingkat  kekerasan  batubara.  Semakin rendah  nilai  HGI  maka  akan  semakin  keras batubara tersebut.
Tabel 1. Nilai HGI sampel batubara
PARA
METER LOGAS TBS
SELEN
SEN PANGKAL AN HGI Index (%) 56 62 63
Sampling
Tambang : TBS (Logas ), Pangkalan, Selensen Survei Lapangan & Studi Proksimat Moisture, fixed Carbon, Kandungan abu
Data & Analisa
Kesimpulan & saran Selesai Blending Pengujian Nilai Kalor Kalori meter
Gambar 1. Diagram alir metodologi penelitian

## Hardgroove Grindability Index (HGI)
HGI merupakan parameter yang menyatakan  tingkat  kemudahan  batubara  untuk digerus. Semakin tinggi nilai HGI, maka semakin mudah  batubara  tersebut  untuk  digerus  (rapuh). eter  HGI  ini  dapat  juga  dipakai  untuk menyatakan  tingkat  kekerasan  batubara.  Semakin rendah  nilai  HGI  maka  akan  semakin  keras

## Gambar 2. Nilai HGI
Nilai HGI tambang batubara Pangkalan dan Selensen relatif sama dan lebih tinggi dari

## 2. Analisis Kadar Air Batubara
Analisis  kadar  air  lembab adalah  untuk  mengetahui  kandungan  air  dalam batu  bara.  Kadar  air  yang  terkandung  dibagi menjadi  3  bagian  yaitu free  moisture moisture , dan total moisture

## Tabel 2. Hasil pengujian ADL/RM
3. Air  Dry  Loss (ADL)/
Ressidual Moisture ( RM) Moisture  in  Analisis  ditentukan  dengan persamaan berikut :
100 x T T T T ADL % 1 2 3 2    dimana : T 1 = berat tray
T 2 = T 1 + Berat sampel (sebelum dipanaskan) T 3 = T 1 + Berat sampel (setelah dipanaskan)
50 55 60 65 56 62 Grafik Perbandingan Nilai HGI Batubara
PANGKAL BLENDING 1 – 1 LOGAS &
SELENSEN 58.93
Sampel LOGAS / TBS SELENS EN Tray (T1) (kg) 7.47 7.47 Tray + Sample (T2) (kg) 30.46 31.61 Sample (T2-T1) (kg) 22.99 24.14 Tray + Sample (T3) (kg) 29.15 30.93 % ADL 5.6981 2.8169 Tambang : TBS (Logas ),
Proksimat Moisture, fixed Carbon, Kandungan abu

## Gambar 2. Nilai HGI
Nilai HGI tambang batubara Pangkalan dan Selensen relatif sama dan lebih tinggi dari

## Analisis Kadar Air Batubara
Analisis  kadar  air  lembab  (moisture) adalah  untuk  mengetahui  kandungan  air  dalam bara.  Kadar  air  yang  terkandung  dibagi menjadi  3  bagian  yaitu free  moisture , inherent total moisture .
. Hasil pengujian ADL/RM
(ADL)/ Free  Moisture  (FM)/

## RM)
Moisture  in  Analisis  ditentukan  dengan
100 x + Berat sampel (sebelum dipanaskan) + Berat sampel (setelah dipanaskan)
62 63 58.93 Grafik Perbandingan Nilai HGI Batubara SELENS EN PANGKA LAN BLENDING
1 – 1 LOGAS & SELENSEN 7.47 3.72 7.47 31.61 12.31 31.035 24.14 8.59 23.565 30.93 12.21 30.04 2.8169 1.1641 4.2224
4. Moisture in Analisis ( Inherent Moisture )
Moisture  in  Analisis  ditentukan  dengan persamaan berikut :
100 x M M M M M % 1 2 3 2   
dimana :
M 1 = berat piring timbangan M 2 =  M 1 +  Berat  sampel  (sebelum dipanaskan) M 3 =  M 1 +  Berat  sampel  (setelah dipanaskan)
Tabel 3. Hasil pengujian Maoisture in Analisis
Sampel LOGAS / TBS SELENSEN PANGKALAN BLENDING 1 – 1 LOGAS & SELENSEN No piring 9 10 9 10 9 10 9 10 M1            ( g ) 19.9441  19.5665  19.9446  19.5670  19.9443 19.571  19,9443 1,9567 M2            ( g ) 20.9445  20.5664  20.9446  20.5670  20.9437 20.564  20,9445  20,5667 M2 – M1    ( g ) 1.0004 1.0000 1.0000 1.0000 1 1 1,0002 1 M3            ( g ) 20.8711  20.4949  20.8584  20.4777  20.8588  20.4772  20,8647  20,4863 M2 – M3    ( g ) 0.0734 0.0715 0.0898 0.0893 0.0896 0.0889 0,0816 0,0804 % M 7.3371 7.1500 8.9800 8.9300  8.9600 8.8900 8,1584 8,0400 Rata-rata % M 7.2435 8.9550 8.925 8.0992

## 5. Total Moisture
Total Moisture ditentukan dengan persamaan berikut :
    RM % FM % x 100 / RM % - 100 TM %
 
dimana : TM = Total Moisture
RM = Residual Moisture FM = Free Moisture
Tabel 4. Total Moisture
Asal sampel LOGAS / TBS SELENSEN PANGKALAN BLENDING 1 – 1 LOGAS & SELENSEN No piring 20 05 07 14 15 09 20 14 M1            ( g ) 47.48 46.71 46.58 47.08 46.58 47.08 47.43 46.795 M2            ( g ) 57.48 56.71 56.58 57.10 56.58 57.10 57.03 56.905 M2 – M1  ( g ) 10.00 10.00 10.00 10.02 10.00 10.02 9.6 10.11 M3            ( g ) 55.87 55.13 54.99 55.53 54.99 55.53 55.43 55.33 M2 – M3  ( g ) 1.61 1.58 1.59 1.57 1.59 1.57 1.6 1.575 % RM 16.1 15.8 46.58 47.08 15.9 15.67 16.67 15.59 Rata-rata % RM 15.95 15.78 15.78 16.12 % FM 5.6981 2.8169 1.1641 4.2224 % TM 20.7393 18.1566 16.7647 19.6643

## Gambar 3. Grafik perbandingan kandungan air
Air yang terkandung dalam batubara terikat secara  kimiawi  yaitu  berikatan  antar  atom  antara unsur  yang  terkandung  didalamnya  seperti  C,  S, N,  dan  H  dengan  atom  air  (H 2 O)  membentuk oksida.Ikatan  atom  air  secara  kimia  dengan disebut  Inherent  moisture,  sedangkani secara  mekanikal  biasa  disebut Free  Moisture (FM)  / Air  Dry  Loss (ADL).Secara  ga total kedua kandungan air dalam batubara tersebut disebut Total Moisture (TM).
Dari  hasil  pengujian  (tabel  4 Mouisture kandungan air tambang di  Logas  lebih tinggi  dari  tambang  lainnya,  yaitu  sebesar 20,7393%.  Kadar  air  berdasarkan tidak tetap karena dapat  berkuran atau bertambah tergantung kondisi lingkungan. batubara  dari  tambang  Logas  memiliki  nilai tertinggi sebesar 5,6981%. Bila kondisi penyimpanan  batubara  sebelum  digunakan  baik, maka kadar air ini  dapat  berkurang karena proses penguapan secara alami.
Hasil  analisis  in  moisture,  nilai  tertinggi terdapat pada tambang Selensen, sebesar 8,955%. Setelah  dilakukan  blending  dengan  batubara tambang  logas  kadar  inherent  moisture  menjadi 8.0992.

## 6. Volatile  matter (Bahan  yang  mudah
menguap/ Zat terbang)
Penentuan  prosen  zat  terbang  dari  data pengujian adalah sebagai berikut :
100 x K K K K Loss % 1 2 3 2   
0 5 10 15 20 25 Kadar air (%) Grafik Perbandingan Kandungan Air Dalam Batubara

## Gambar 3. Grafik perbandingan kandungan air
Air yang terkandung dalam batubara terikat secara  kimiawi  yaitu  berikatan  antar  atom  antara yang  terkandung  didalamnya  seperti  C,  S,
O)  membentuk oksida.Ikatan  atom  air  secara  kimia  dengan  air disebut  Inherent  moisture,  sedangkanikatan  air
Free  Moisture (ADL).Secara  garis  besar, total kedua kandungan air dalam batubara tersebut
Dari  hasil  pengujian  (tabel  4)  secara Total kandungan air tambang di  Logas  lebih tinggi  dari  tambang  lainnya,  yaitu  sebesar 20,7393%.  Kadar  air  berdasarkan  ADL  bersifat tidak tetap karena dapat  berkuran atau bertambah tergantung kondisi lingkungan.Kadar ADL batubara  dari  tambang  Logas  memiliki  nilai tertinggi sebesar 5,6981%. Bila kondisi penyimpanan  batubara  sebelum  digunakan  baik,
erkurang karena proses
ture,  nilai  tertinggi terdapat pada tambang Selensen, sebesar 8,955%. Setelah  dilakukan  blending  dengan  batubara tambang  logas  kadar  inherent  moisture  menjadi

## ahan  yang  mudah
Penentuan  prosen  zat  terbang  dari  data
Loss % VM % 
dimana :
% Loss = % kehilangan berat sampel
% VM = % Volatile Matter
% M = % Moisture in Analisi
K 1 = Berat Krusibel K 2 = K 1 + Berat sampel (sebelum dipanaskan) K 3 = K 1 + Berat sampel (setelah dipanaskan)

## Gambar 4. Grafik perbandingan VM
Kandungan Volatile Matter kesempurnaan  pembakaran  dan  intensitas  api. Penilaian  tersebut  didasarka perbandingan  antara  kandungan  karbon  ( carbon )  dengan  zat  terbang,  yang  disebut  dengan rasio  bahan  bakar  ( fuel  ratio nilai fuel  ratio maka  jumlah  karbon  di  dalam batubara  yang  tidak  terbakar  juga  semakin banyak.

## 7. Ash Content (Kadar Abu)
Kadungan abu pada batubara didapat dengan persamaan berikut :
A A A ASH % 2 3   
dimana : % ASH = % Kadar abu A 1 = Berat Krusibel A 2 =  A 1 +  Berat  sampel  (sebelum dipanaskan) A 3 = A 1 + Residu abu A 4 =  A 1 +  Berat  sampel  (setelah dipanaskan)
Grafik Perbandingan Kandungan Air
ADL/FM Mointure in Analisys Total Moisture 41 41 42 42 43 43 44 44 45 44.1823 42.142141.9909 Vo latile Matter ( %) Grafik Perbanding Volatile Matter Volume 4 Nomor 1
M % - Loss rata - rata % Loss = % kehilangan berat sampel % VM = % Volatile Matter % M = % Moisture in Analisis + Berat sampel (sebelum dipanaskan)
+ Berat sampel (setelah dipanaskan)

## Gambar 4. Grafik perbandingan VM
Volatile Matter mempengaruhi kesempurnaan  pembakaran  dan  intensitas  api. Penilaian  tersebut  didasarkan  pada  rasio  atau perbandingan  antara  kandungan  karbon  ( fixed )  dengan  zat  terbang,  yang  disebut  dengan fuel  ratio ).Semakin  tinggi maka  jumlah  karbon  di  dalam batubara  yang  tidak  terbakar  juga  semakin

## (Kadar Abu)
Kadungan abu pada batubara didapat dengan
100 x A A 1 4 % ASH = % Kadar abu = Berat Krusibel +  Berat  sampel  (sebelum + Residu abu +  Berat  sampel  (setelah 41.9909 43.1494 Grafik Perbanding Volatile Matter

## Tabel 5. Ash Kontent
Asal sampel LOGAS / TBS SELENSEN PANGKALAN BLENDING 1 – 1 LOGAS & SELENSEN No krusibel 01 7 18 7 18 7 1 7 A1            ( g ) 13.0662  12.8040  13.1105  12.8052  13.102 12.807 13.0883 12.8046 A2            ( g ) 14.0668  13.8040  14.1105  13.8054  14.0748  13.8253 14.0886 13.8047 A2 – A1    ( g ) 1.0006 1.0000 1 1.0002 0.9728 1.0183 1.0003 1.0001 A3            ( g ) 13.3103  13.0488  13.1579  12.854 13.1535  12.8588 13.2341 12.9514 A4            ( g ) 13.0662  12.8040  13.11 12.8047  13.1112  12.8052 13.0881 12.8043 A3 – A4    ( g ) 0.2441 0.2448 0.0479 0.0493 0.0423 0.0536 0.146 0.1471 % ASH 24.3954  24.4800  4.7900 4.9290 4.3483 5.2637  14.5956 14.7085 Rata-rata % ASH 24.4377 4.8595 4.806 14.652

## 8. Total Sulfur
Total  Sulfur  pada  batubara  dapat  dihitung dari data dengan persamaan sebagai berikut :
M 0.1 x g N x ) V (V TS % eqs 1 2  
dimana : % TS = % Total Sulfur V 1 = Jumlah borax V 2 = Jumlah borax pada sampel g eqs = Berat equivalen Sulfur (= 16.03) N   = Normaliti Borax
Hasil  pengujian  kandungan  abu  pada tambang batubara di Logas (24,4377%) memperlihatkan  nilai  yang  jauh  lebih  tinggi  dari kandungan  sulfur  pada  tambang  di  Selensen (4.8595%) maupun Pangkalan (4.806 %). Setelah dilakukan  blending  antara  batubara  di  Logas dengan Selensen sebesar satu banding satu, maka kadar sulfurnya tereduksi menjadi (14.652 %).
Tabel 6. Total Sulfur
Asal sampel LOGAS / TBS SELENSEN PANGKALA N BLENDING N Borax 0.0481 0.0481 0.0481 0.0481 M            ( g ) 0.3004  0.3006  0.1300 0.3005  0.3004  0.3005  0.3004 0.3006 V1             mls 0.10 0.10 0.110 0.110 0.10 0.10 0.105 0.105 V2             mls 1.80 1.80 11.40 11.40 4.80 4.70 6.600 6.600 V2 – V1      mls 1.70 1.70 1.13 1.13 4.70 4.60 6.500 6.500 % TS 0.4363  0.4361 0.2900 0.2899  1.2064  1.1803 1.6684 1.6673 Rata-rata % TS 0.4362 0.2900 1.1933 1.6678

## 9. Fixed Carbon (Kadar Karbon)
Fixed  carbon  merupakan  karbon  padat  yang tertinggal  dalam  tungku  setelah  materi  yang mudah  menguap  didestilasi.  Fixed  carbon  juga memberikan  gambaran  awal  terhadap  nilai  panas batubara.  Jumlah  fixed  carbon  hasil  pengujian bomb  callorymeter pada  beberapa  tempat  adalah sebagai berikut :
Tabel 7. Fixed carbon
PARAME TER UNIT LOGA S TBS SELE NSEN PANGKA
LAN BLEN DING Fixed Carbon % ADB 24.04 44.02 47.68 34.03
Gambar 5. Nilai fixed carbon

## 10. Calorific Value
Nilai  kalor  batubara  diukur  dengan  Bomb kalorimeter  dan  hasilnya  disajikan 6.
Karbon  pada  batubara  merupakan  unsur yang  sangat  penting,  karena  sebagai  penghasil kalor terbesar dalam proses pembakaran. Semakin tinggi  kandungan  karbon  tetap  pada  batubara
Tabel 8.Analisa proximate sampel batubara.
Asal Sampel

## Proximate
HGI        (index)
ADL       (%) Moisture in Analisis ( %) Total Moisture     (%) Volatile Matter    (%) Ash Content        (%) Total Sulfur         (%) Fixed Carbon       (%) CV         KCal/Kg

## KESIMPULAN
1. Batubara  dari  tambang  di  Logas  dapat digolongkan  sebagai  batubara  muda  dengan nilai  kalor  5264  KCal/kg,  kurang  dari  5700 Kcal/kg. Batu bara dari tambang Selensen dan Pangkalan memiliki nilai kalor, masing 6525  KCal/kg  dan  6754  Kcal/kg,  batubara  ini masuk dalam kategori Sub bituminous.
2. Perbandingan  total  moisture  pada  ketiga tambang  memperlihatkan  nilai  tertinggi  pada
0 10 20 30 40 50 24.04 44.02 47.68 Fixed Ca rbon (%) Grafik Perbandingan Fixed Carbon
fixed carbon
Nilai  kalor  batubara  diukur  dengan  Bomb kalorimeter  dan  hasilnya  disajikan  pada  Gambar
Karbon  pada  batubara  merupakan  unsur yang  sangat  penting,  karena  sebagai  penghasil kalor terbesar dalam proses pembakaran. Semakin arbon  tetap  pada  batubara
maka  nilai  kalori  yang  dihasilkannya  juga  akan semakin tinggi.
Gambar 6. Nilai kalor batubara Secara keseluruhan hasil pengujian batubara  dengan  metoda  proximate  analisis terdapat pada Tabel 8 dibawah ini.
oximate sampel batubara.
LOGAS SELENSEN PANGKALAN BLENDING 1 56 62 63 5.6981 2.8169 1.1641 Moisture in Analisis ( %) 7.2435 8.9550 8.925 15.95 15.78 15.78 44.1823 42.1421 41.9909 24.4377 4.8595 4.806 0.4362 0.2900 1.1933 24.04 44.02 47.68 5264 6525 6754
atubara  dari  tambang  di  Logas  dapat digolongkan  sebagai  batubara  muda  dengan nilai  kalor  5264  KCal/kg,  kurang  dari  5700 Kcal/kg. Batu bara dari tambang Selensen dan Pangkalan memiliki nilai kalor, masing-masing KCal/kg  dan  6754  Kcal/kg,  batubara  ini masuk dalam kategori Sub bituminous.
Perbandingan  total  moisture  pada  ketiga tambang  memperlihatkan  nilai  tertinggi  pada
batubara  dari  tambang  batubara  di  Logas sebesar  20,7393  %.  Nilai  ADL  hasil  analisis bervariasi antara setiap tambang pada tambang Logas  sebesar  5,6981  %,  Selensen  2,8169, Pangkalan 1,1641 %.
3. Unsur  karbon  sebagai  unsur  penghasil  kalor terbesar dalam batubara, paling tinggi persentasenya  pada  tambang  batubara  dari Pangkalan Lesung yaitu sebesar 47,68% bentuk  fixed  carbon.  Pada  batubara  Selensen,
34.03 Fixed Carbon 0 2000 4000 6000 8000 5264 6525 Calor if ic Va lu e (KCal/kg ) Grafik Perbandingan Nilai Kalor Batubara
maka  nilai  kalori  yang  dihasilkannya  juga  akan
Gambar 6. Nilai kalor batubara Secara keseluruhan hasil pengujian batubara  dengan  metoda  proximate  analisis dibawah ini.
BLENDING 1 – 1 LOGAS &

## SELENSEN
58.93 4.2224 8.0992 19.6643 43.1494 14.652 1.6678 34.03 5894
batubara  dari  tambang  batubara  di  Logas sebesar  20,7393  %.  Nilai  ADL  hasil  analisis ntara setiap tambang pada tambang Logas  sebesar  5,6981  %,  Selensen  2,8169,
Unsur  karbon  sebagai  unsur  penghasil  kalor terbesar dalam batubara, paling tinggi persentasenya  pada  tambang  batubara  dari Pangkalan Lesung yaitu sebesar 47,68% dalam bentuk  fixed  carbon.  Pada  batubara  Selensen,
6525 6754 5894 Grafik Perbandingan Nilai Kalor Batubara
fixed  carbon  terkandung  sebesar  44,02%, sedangkan  fixed  carbon  batubara  logas prosentasenya  sangat  rendah  yaitu  sebesar 24.04  %.  Percobaan  blending  batubara  Logas dengan  Selensen  sebanyak  1  banding  1, menaikkan fixed karbon menjadi 34,03%, yang juga  berdampak  naiknya  nilai  kalor  hasil blending tersebut menjadi 5894 Kcal/kg.
4. Secara umum analisa kualitas batubara dengan metode  proximate  analisys,  dapat  dijadikan acuan  bagi  konsumen  pengguna  batubara untuk  memilih  kualitas  batubara  yang  sesuai dengan  kebutuhan  kalor  diinginkan,  maupun dalam  rangka  mengatasi  dampak  pencemaran gas buang terhadap udara.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Analisis
Proksimat, NilaiKalori, KadarSulfur Batubar a. Sukandarrumidi,  2009, Batubara  &  Gambut , http://artikelbiboer.blogspot.com , Holman  and  Gadja, Experimental  Methods  for Engineers ,  3 rd ed.  McGraw-Hill,  Tokyo, 1981. Kadarohman,  A.,dkk,  2003, Kimia ,  Vol  2, Cetakan III, SSC Intersolusi, Yogyakarta,. Purba,  M., Kimia  2000 ,  Jilid  2A,  Erlangga, Jakarta, 2000.. Suyanto, D., 1998, Ringkasan Kimia , Mitra Gama Widya, Yogyakarta, UNEP, Bahan bakar dan Pembakaran , www.energyefficiencyasia.org